730 
Z. Weyberg, 
]^ei GokCtEU ^ finden wir folgendes: „Les argiles blanclies 
fondiies avec le clilorure de calcium en presence de l’air humide 
produisent toujours , apres une action snffisament prolongee , un 
silicate alnmino-calcaire clilorure tetraedrique dont je n’ai pas 
termine rexamen. Sa composition parait constante et serait ex- 
primee par la formule oSiO., . 3 AI 2 O 3 . 6 CaO . 2 Ca CG.“ 
Gorgeu giebt seine Analyse und auch eine nähere Beschrei- 
bung des Verfahrens der Darstellung nicht an. 
Bei vorsichtiger Anwendung von verdünnten Säuren, sowie 
durch Schlämmen und Sieben kann man dieses Alumosilicat in ziem- 
lich reinem Zustande erhalten. Die Reinheit des Productes hängt 
hauptsächlich von der Grösse der Individuen der prismatischen 
Xebenproducte ab, die in schwachen und verdünnten Säuren unlös- 
lich sind. Je grösser sie sind, desto besser wird eine vollkommene 
'rrennung erreicht. 
Aus den zahlreichen Versuchen werde ich die drei günstigsten 
anführen, die mir das reinste Product lieferten. 
1 . 30 g wasserfreies Calciumchlorid wurde mit 3 g Kaolin“ 
120 Stunden lang im Platintiegel über einer schwachen Flamme 
des grossen Teclubrenners geschmolzen (Analyse 1 ). 
2 . Dieselben Ingredienzien in ähnlichen Verhältnissen wurden 
30 Stunden lang geschmolzen (Analyse 2 ). 
3. 20 g Ca Clo und 4 g Kaolin wurden 24 Stunden lang ge- 
schmolzen. 
Bei diesen und allen ähnlichen Versuchen kann die abgekühlte 
Schmelze leicht aus dem Tiegel herausgenommen werden; sie stellt 
eine compacte, augenscheinlich gleichförmige Masse dar; ihre milch- 
weisse Farbe hat einen deutlichen Stich in Grün. Diese Schmelzen 
wurden anfangs mit einer grossen Menge kalten Wassers bis zur 
völligen Auflösung aller löslichen Bestandtheile behandelt; der 
reichliche Niederschlag wurde mehrmals decantirt, dann einer 
kurzen Einwirkung von einprocentiger HNO 3 in der Kälte unter- 
worfen, im reinen kalten Wasser abgeschlämmt und nass durch 
eine feuchte Leinwand durchgetrieben. Danach sammelte ich ihn 
auf einem Papierfilter, trocknete in der Luft und siebte endlich 
durch das feinste Sieb. 
Das auf diese Weise erhaltene Alumosilicat stellt ein schnee- 
weisses Pulver dar, das aus kleinen isotropen Tetraedern und 
runden abgeschmolzenen Körnchen, bis 0,04 mm gross, besteht. 
Diese Kryställchen zerlegen sich langsam in warmer 25^/oiger 
Salpeter- oder Salzsäure; sie geben dabei eine klare Lösung, die, 
auf dem Wasserbade verdunstet, der Gelatine ähnlich erstarrt. 
' Bull. soc. Min. Fr. 10. (1887.) p. 276. 
^ Der Kaolin von Meissen, gut mit Säuren ausgewaschen und ge- 
schlämmt. 
